596 
F. Rinne, 
Wasser sich sättigenden Gebildes statt hat, wie man es eben z. B. 
im Falle des Natroliths oder Analcims beobachtet, die Kieselgallerte 
liefern. Andernfalls ist diese Schwächung nicht so bedeutend, dass 
solch freiwilliges Zerfliessen vor sich geht, ja die Standfähigkeit des 
aus dem Zeolithgebäude abgeleiteten Kieselsäurebaues ist, wie be- 
sonders Heulandit, Brewsterit, Desmin, auch Harmotom zeigen, oft 
noch recht bedeutend. 
Glüht man die durch Salzsäure aus Zeolithen erhaltene Kiesel- 
säure, so geht sie durch Wasserverlust in Si Og über. Auch bei 
dieser Veränderung bewahren die erhaltenen Blättchen ihren Zu- 
sammenhang, und auf die Weise sind somit künstliche Pseudo- 
morphosen von Si Og z. B. nach Heulandit, Brewsterit oder Desmiu 
leicht herzustellen. Die trockenen Kieselpräparate sind weiss, ge- 
wiss in Folge der Risse und wegen porigen Aufbaues. Durch 
Hineinlegen in Oel kann man sie aufhellen. 
Im Hinblick auf die oben angestelllen Erwägungen war es 
mir von Interesse, die optischen Eigenschaften der in Rede stehen- 
den Kieselbildungen zu studieren^ und hierbei die Aufmerksamkeit 
besonders auf die Frage zu richten, oh sich in dem zwar gelockerten 
aber nicht eingestürzten Gebäude Anklänge an die Verhältnisse der 
unberührten Zeolithsubstanz auffinden lassen. 
Im Falle ein völliges Zerfliessen der entstehenden Kieselsäure 
eintritt, also ihren Theilchen keine gesetzmässige Lagerung mehr 
zukommt, kann von einem solchen Anklang natürlich nicht mehr 
die Rede sein. Die Kieselgallerten erweisen sich optisch isotrop. 
Beim Glühen der Substanz, die dabei wasserärmer und schliesslich 
wasserfrei wird, kommt es zu unregelmässigen Zusammenziehungen, 
die innere Spannungen und demzufolge flecken- und streifenförmige 
Polarisationserscheinungen zu Wege bringen, wie man sie ja auch 
bei den natürlichen Opalen beobachtet. Bei den gut zusammen- 
haltenden Kieselpräparaten hingegen bemerkt man in der That 
regelmässige Polarisationserscheinungen. An den wasserhaltigen 
Produkten sind letztere zwar in Folge nur noch äusserst schwacher 
Doppelbrechung nicht sonderlich auffällig, hei Benutzung des Gyps- 
blättchens vom Roth 1. Ordnung indes nicht zu übersehen. Glühen 
der Präparate verursacht eine Kräftigung der Polarisationswirkung 
und bringt entsprechend besser studirbare Objekte zu stände. 
Geht man von Desmin^ aus, so erhält man eine Si Oz-Pseudoi. 
morphöse mit optischen Verhältnissen, wie sie schematisch in Fig. 1 
1 Die optische BeschafTenheit des Heulandit- und Desmin- 
kiesels sind von mir bereits früher (N. Jahrb. 1896, I, S. 139 und 1897, 
I, S. 41) erwähnt. 
2 Es wurden klare Täfelchen des Desmins von Naals-Oe, Far- 
0er, benutzt. Die Umwandlung wurde, wie auch bei den übrigen 
Zeolithen, meLst bei der Wärme des Wasserbades vorgenommen. 
Die Erhitzungsdauer betrug an 40— .50 Stunden, um sicher zu sein,, 
dass der chemische Process zu Ende geführt war. 
